524 
MINÉRALOGIE DE LA FRANCE 
Des phénomènes de biréfringence analogues sont déterminés par 
une pression elTectuée perpendiculairement aux côtés de la face Z»*. 
Propriétés électriques. La blende est pyroélectrique (Friedel). 
Phosphorescence. Plusieurs variétés deviennent phosphorescentes 
sous le choc du briquet, par friction ou par insolation. 
Composition chimique. La composition théorique correspondant à la 
formule Zn S est donnée en a. Le plus souvent, le minéral contient du 
fer, du manganèse, du cadmium, parfois de l’argent, de l’or, (peut-être du 
platine), du mercure, du plomb, des traces d’iridium, de thallium, etc. 
C’est dans la blende des mines de Pierrefitte que M. Lecoq de 
Boisbaudran a découvert le gallium [C. R. LXXXI. 493. 1875). 
Les blendes cadmifères ne renferment jamais plus de 5 de cad- 
mium {Przihramite). D’après M. Damour (d. M. XIL 245. 1837), celle 
de Proprières [Rhéme) en contient 1,136 : celle de Cheronies 
(analyse e) n’en renferme que des traces, au Heu des 20 annoncés 
par Barruel. 
Les variétés de blende renfermant plus de 10 “/o de fer constituent 
la marmatite. 
Analyses ; h) de la blende écailleuse des Pyrénées (Wertheim. Thèse, 
1851. 78. Paris); 
c) de la blende de Bagnères-de-Luchon (Berthier. A. M. IX. 420. 
1824) ; 
d) de la blende brune de Cogolin (Frtv) {ibid.)-, 
e) de la blende de Cheronies, par Lecanu (/. Pharm. IX. 257. 1824); 
f) de la blende fibreuse de 
Pontpéan 
par 
M, Fagu 
[Bull, indust. 
minéral. VII 1. 
1862). 
a 
h 
C 
d 
C 
f 
S 
33,0 
33,4 
33,6 
30,2 
33.5 
33,54 
Zn 
, ... 67,0 
64,3 
63,0 
50,2 
51,0 
60,41 
Cd . . . . 
» 
» 
)) 
M 
0,39 
Fe . . . . 
... » 
2,3 
3,4 
10,8 
7,9 
3,34 
Mil.... 
» 
» 
» 
)) 
0,05 
Pb . . . . 
» 
» 
6,8 
» 
)> 
Ag , , . . 
. » 
»> 
)) 
D 
» 
0,20 
Cu , . . . 
» 
» 
» 
0,9 
)> 
Perte. . 
)) 
)> 
» 
)> 
1,57 
Gangue 
» 
J) 
» 
» 
» 
0,50 
100,0 
100,0 
100,0 
98,0 
97,9 
100,00 
